﻿Einzelne Mineralien. 



-373- 



K. Endeil und E. Riecke : Ü b e r d i e U m w a n d 1 u n g e n des 



Kieselsäureanliydrids bei höheren Temperaturen. (Zeitschr. f. 

 anorgan. Chem. 79. p. 2.39—259. 1912.) 



Die bisher vorliegenden Daten über die ]\lodifikationen der ki-istaUisierten 

 Kieselsäm-e und ihre Umwandlung lassen sich in folgender AYeise wiedergeben: 



fz-Quarz 575° ,i-Quarz über 800*^ i-Trid}7nit bei Gegenwart 

 trapez.-tetartoedr. trapez.-hemiedr. hexagonal von ]\linerali- 



d = 2,65 d / 2,65 ~ satoren 



«-Cristobaht ca. 225° ,^-Cristobalit unter 1000^ ,5-Cristobaht 



pseudoregulär — ^ regulär ^ bei reiner Temp.- Wirkung 



d = 2,31-2,33 ca. 1600° Sclimelzpkt n. 



A. L. Day u. Mitarbeiter 



ft-Tiidymit ca. 130° /5-Trid}Tnit \ Schmelzpmikt 1550"^ nach Quexsel 

 pseudohexagonal hexagonal j ., 1585° ,, Doelter 



d = 2,31—2,32 



Die Verf. haben sich bei ihrer Untersuchung darauf beschränkt, die reine 

 Temperaturwirkung bei Abwesenheit von Mineralisatoren auf die verschiedenen 

 Si O.j-Materiahen zu studieren. Da es zurzeit nicht möglich erscheint, den 

 Trid}Tnit auf diese Weise zu erhalten, so fäUt er außerhalb des Bereichs dieser 

 Untersuchimg. Bei Quarz ergab eine vorläufige Prüfung, daß sich nicht einer 

 wie der andere verhält, daß vielmehr Pulver aus einem einfachen Quarzkristall 

 auch nach viermaligem Erhitzen im Porzellanofen { = ca. 24 Stmiden über 

 1400°) im spezifischen Ge^^icht nur wenig abgenommen hatte, während Pulver 

 aus emem stark verzwilhngten Quarz bereits nach ein- bis zweimaligem Er- 

 liitzen fast vollständig in Cristobalit umgewandelt war. Dies spricht dafür, 

 daß bei den Z\\lllingen die freie wirksame Oberfläche größer ist als bei einem 

 gleich großen einfachen Kristall, was auch aus anderen Befunden geschlossen 

 worden ist. 



Als Ausgangsmaterial diente einheithcher Quarz vom St. Gotthard, ver- 

 zwiUmgte Quarze aus Pegmatitgängen von Saetersdalen (Norwegen) und aus 

 Gängen im Taunus; diese enthielten 99,8 — 99, 9 SiO,. Als faserige kristaUi- 

 sierte Form der Kieselsäure wm-de Chalcedon und Quarz aus Mmas Geraes 

 benutzt. Der Glüliverlust betrug 1%, der Kieselsäm-egehalt der wasserfreien 

 Substanz 99,8 — 99,86%. In Übereinstimmung mit anderen betrachten auch 

 die Verf. die verschiedenen faserigen Kieselsäuren als Strukturvarietäten von 

 Quarz, die wegen üirer großen Oberfläche instabüer sind als dieser. Der be- 

 nutzte Cristobalit war durch Entglasen von Quarzglaspulver im PorzeUanofen 

 gewonnen worden. Ferner Quarzglas und amorphe Kieselsäure von Kahl- 

 baum. 



Als Ofen dienten bis 800° Xickeldrahtwiderstandsofen, bis 1350° ein 

 Platinfolioofen von Heraeus, für 1400 — 1600° erwiesen sich die elektrischen 

 Kohlegrießwiderstandsöfen nach Simonis-Riecke als sehr brauchbar; für 

 längeres Erhitzen der Proben diente der PorzeUanofen. Das spezifische Ge\\'icht 

 wurde pyknometrisch bestimmt und aus dem gefundenen Wert und dem der 



